( 35 ) 



voisine^ mais setant bientt dtromp cet fjartl , il fit creuser la terre et 

 obtint une source ascendante qu'il put, au moyen de quelques travaux de 

 maonnerie, diriger mme sur les parties les plus leves du pr. C'est, 

 je crois, dit M. d'Hombres-Firmas, le seul exemple qu'on puisse citer de 

 l'application de l'auscultation la recherche des sources. >i 



MMOIRES PRSENTS. 



PHYSIQUE. Sur le pouvoir magntique du fer et de ses produits 

 mtallurgiques; par M. A. Delesse. Deuxime Mmoire. (Extrait par 

 l'auteur.) 



(Commissaires, MM. Cordier, Becquerel, Dufrnoy.) 



Si l'on prsente l'extrmit infrieure d'un barreau aimant des sub- 

 stances rduites en poudre d'gale grosseur, les poids de ces substances qui 

 resteront adhrentes ce barreau seront d'autant plus grands que la sub- 

 stance sera plus magntique; si les poids deviennent doubles, triples, etc., 

 les forces qui les maintiennent au contact de l'aimant, ou , ce qui revient au 

 mme, les attractions magntiques dveloppes dans les substances, seront 

 elles-mmes doubles ou triples : ces poids reprsenteront donc ce qu'on peut 

 appelei- le pouvoir magntique de ces substances , et, par suite, la recherche 

 du pouvoir magntique sera ramene une dtermination de poids. 



Il II est ncessaire que les grains des diverses substances soient d'gale 

 grosseur; car si l'on compare les poids de fonte qui adhrent au barreau 

 aimant, on trouve que, pour le barreau qui a t employ, et pour des 

 j;rains sphriques de fonte blanche , dont les rayons sont infrieurs i milli- 

 mtres, ces poids varient au moins proportionnellement aux rayons. 



" Ijorsque certaines substances magntiques sont soumises une percus- 

 sion dans un mortier, leur pouvoir magntique s'augmente: ainsi, pour le fer 

 de bonne qualit fabriqu soit au charbon bois par la mthode franc-com- 

 toise, soit la houille parla mthode anglaise, le pouvoir magntique peut 

 augmenter de 4o ou de 5o pour loo; pour du fer la houille, cassant trs- 

 facilement froid, l'augmentation n'a t que de 3o pour loo; enfin pour 

 l'acier, et surtout pour la fonte , l'augmentation se rduit quelques cen- 

 times, lors mme que la percussion est prolonge pendant un temps trs- 

 long. 



D'aprs ce qui prcde pour dterminer le pouvoir magntique des 

 diffrentes varits de fers, d'aciers, etc., il fallait d'abord les rduire en 



5.. 



